320 



stumpfungsflächen der Ecken der scheinbaren Hexaeder, also 

 scheinbare Octaederflächen auf. 



Diese an den natürlichen Krystallen von Bleiglanz fast 

 nie fehlende, zum Theil selbstständige Krystallform ist an den 

 künstlichen Krystallen von Stolberg von mir noch nie — auch 

 noch so untergeordnet — beobachtet worden, während diese 

 Abstumpfungsfläche an den neuen Krystallen sich gerne so 

 auszudehnen strebt, dass sie gerade durch die drei der abge- 

 stumpften Ecke benachbarten Ecken des scheinbaren Hexaeders 

 geht. Ferner musste sehr bald das regelmässige Auftreten 

 dieser Abstumpfungsflächen nur an zwei einander gegenüber, 

 d. h. an derselben hexaedrischen Axe liegenden Ecken auffallen. 

 Dadurch werden manche Krystalle tafelförmig nach der gleich- 

 seitig dreieckigen Abstumpfungsfläche; andere bekommen das 

 Ansehen von schief gedrückten Octaedern , wenn die beiden 

 parallelen Abstumpfungsflächen durch die sechs bleibenden, 

 nicht abgestumpften Ecken des scheinbaren Hexaeders gehen. 

 Diese krystallographische Beobachtung Hess mich die scheinbar 

 regulären Krystalle hexagonal auffassen. Dann wird das 

 scheinbare Hexaeder zu einem Rhomboeder mit Kantenwinkeln 

 von nahezu 90°, und die beiden diametralen scheinbaren 

 Octaederflächen zur Basis. 



Alle Beobachtungen, nicht nur die oben mitgetheilten, 

 sprachen für das Vorliegen von künstlichen Antimonkrystallen, 

 deren Rhomboeder bekanntlich dem Hexaeder in der Form 

 so nahe kommen, dass Rome de l'Isle, selbst Haut, ja Alle 

 den Antimon für regulär krystallisirend wie viele andere Me- 

 talle hielten, bis Marx*) 1830 am geschmolzenen Antimon 

 und dessen nicht besonders ausgebildeten, selten vollständigen 

 und aus lauter unter sich parallel aggregirten Kryställchen 

 bestehenden , nur ^ bis j Linie grossen Krystallen die hexa- 

 gonalen Symmetrie-Verhältnisse erkannte. Besser ausgebildete, 

 4| Linien grosse und j Linie dicke künstliche Antimonkrystalle 

 beschrieb Hessel**), noch bessere verschaffte sich durch Um- 

 schmelzen Elsner.***) Diese letzteren nur \ bis 1 Linie 



*) Schweigger - Seidel, Journ. für Chemie u. Physik LIX., 1830 

 pag. 211 ff. 



**) N. Jahrb. für Mineralogie u. s. w. 1833 pag. 56 ff. 

 ***) Journal für pract. Chemie 1840, XX. pag. 71. 



